328 
INTRODUCTION A L’HISTOIRE DES MINÉRAUX. 
a faite, à ma prière, d’un morceau de mine de fer cubique, semblable à 
celui de Sibérie, que mes tireurs de mine ont trouvé dans le territoire de 
Montbard, semble confirmer mon opinion, M. Sage n’en ayant tiré que 
cinquante pour cent a . Cette mine est toute différente de nos mines en 
grain, le fer y étant contenu en masses de figure cubique, au lieu que tous 
nos grains sont toujours plus ou moins arrondis, et que, quand ils forment 
une masse, ils ne sont pour ainsi dire qu’agglutinés par un ciment terreux 
facile à diviser ; au lieu que dans celte mine cubique, ainsi que dans toutes 
les autres vraies mines en roche, le fer est intimement uni avec les autres 
matières qui composent leur masse. J’aurais bien désiré faire l’épreuve en 
grand de celle mine cubique, mais on n’en a trouvé que quelques petits 
morceaux dispersés ça et là dans les fouilles des autres mines, et il m’a 
été impossible d’en rassembler assez pour en faire l’essai dans mes four- 
neaux. 
Les essais en grand des différentes mines de fer sont plus difficiles, et 
demandent plus d’attention qu’on ne l’imaginerait. Lorsqu’on veut fondre 
une nouvelle mine, et en comparer au juste le produit avec celui des mines 
dont on usait précédemment, il faut prendre le temps où le fourneau est 
en plein exercice, et, s’il consomme dix mesures de mine par charge, ne 
lui en donner que sept ou huit de la nouvelle mine : il m’est arrivé d’avoir 
fort embarrassé mon fourneau faute d’avoir pris cette précaution, parce 
qu’une mine dont on n’a point encore usé peut exiger plus de charbon 
qu’une autre, ou plus ou moins de vent, plus ou moins de castine, et 
pour ne rien risquer il faut commencer par une moindre quantité , et 
charger ainsi jusqu’à la première coulée. Le produit de cette première 
coulée est une fonte mélangée environ par moitié de la mine ancienne et 
de la nouvelle ; et ce n’est qu’à la seconde , et quelquefois même à la troi- 
sième coulée que l’on a sans mélange la fonte produite par la nouvelle 
mine : si la fusion s’en fait avec succès, c’est-à-dire sans embarrasser le 
fourneau, et si les charges descendent promptement, on augmentera la 
quantité de mine par demi-mesure, non pas de charge en charge, mais seu- 
a. Cette mine est brune, fait feu avec le briquet, et est minéralisée par l’acide marin : on 
remarque dans sa fracture de petits points brillants de pyrites martiales ; dans les fentes on 
trouve des cubes de fer de deux lignes de diamètre, dont les surfaces sont striées ; les stries 
sont opposées suivant les faces. Ce caractère se remarque dans les mines de fer de Sibérie ; cette 
mine est absolument semblable à celles de ce pays , par la couleur, la configuration des cris- 
taux et les minéralisations; elle en diffère en ce qu’elle ne contient point d’or. 
Par la .distillation au fourneau de réverbère, j’ai retiré de six cents grains de cette mine vingt 
gouttes d’eau insipide et. très-claire : j’avais enduit d’huile de tartre par défaillance le réci- 
pient que j’avais adapté à la cornue; la distillation finie, je l’ai trouvé obscurci par des cristaux 
cubiques de sel fébrifuge de Sylvius. 
Le résidu de la distillation était d’un rouge pourpre, et avait diminué de dix livres par 
quintal. 
J’ai retiré de cette mine cinquante-deux livres de fer par quir.tal ; il était très-ductile. 
